an  einigen  Metasilikaten. 
131 
Die  dem  Diopsid  entsprechende  Mischung  ergab  typische 
Diopsidkristalle.  An  Querschnitten  maß  ich  im  Mikroskop 
den  Prismenwinkel  als  ca.  86°.  Die  dimetrischen  Schnitte 
nach  (010)  mit  Spaltrissen  parallel  der  Längsrichtung  zeigten 
die  lebhaften  Interferenzfarben,  die  auch  in  dünnen  Schliffen 
für  Diopsid  charakteristisch  sind,  und  bei  der  könoskopischen 
Untersuchung  den  Austritt  der  optischen  Normalen.  Der 
Winkel  der  optischen  Achsen  2  V  beträgt  ca.  60°  Dispersion 
q  >  v  um  die  Mittellinie  y.  Die  Schwingungsrichtung  y  liegt 
im  spitzen  Winkel  der  010-Fläche. 
Beim  zweiten  Versuche  entstanden  bereits  makroskopische, 
trübe  Kristalle,  die  nur  leicht  aneinanderliegen. 
Die  längssäulenförmigen  Kristalle  zeigen  Spaltbarkeit 
parallel  der  Längsrichtung,  lebhafte  Interferenzfarben,  teils 
gerade  Auslöschung  auf  den  Flächen  der  Zone  der  b- Achse, 
teils  schiefe  Auslöschung  (auf  010  c  :  y  —  42°),  sind  optisch 
zweiachsig  mit  positivem  Charakter  der  Doppelbrechung;  die 
Ebene  der  optischen  Achsen  liegt  in  der  Längsrichtung.  Das 
Mineral  ist  demnach  Diopsid. 
Ferner  fand  ich  an  einigen  Stellen  ein  Mineral  mit 
niedrigen  Interferenzfarben  (grau),  dessen  Winkel  der  opti- 
schen Achsen  klein  ist.  Der  optische  Charakter  ist  positiv. 
In  einigen  der  späteren  Versuche  glückte  es,  mittels  des 
drehbaren  Zeichentisches  den  Achsen winkel  zu  messen.  Es 
dürfte  dieses  Mineral  mit  jenem  Pyroxen  mit  kleinem  Kalk^ 
gehalt  übereinstimmen,  den  Wahl  in  seiner  Arbeit  über 
„Enstatitaugite" 1  beschreibt  und  den  ich  noch  bei  den  meisten 
Versuchen  dieser  Reihe  antraf.  1 
Die  beiden  Versuche  mit  44,78  Mol.-°/0  CaSi03  ergaben 
teils  Diopside,  die  als  Juxtapositionszwillinge  ausgebildet 
waren,  teils  Komplexe  von  parallel  zueinander  angeordneten 
Stengeln,  die  die  Form  des  Diopsid  nachahmen.  Die  Aus- 
löschungsschiefe beträgt  43°  für  c  :  y.  Auch  bei  diesen  Ver- 
suchen kam  es  nicht  zur  Enstatitbildung,  dagegen  findet  sich 
hier  wieder  der  Pyroxen  mit  dem  kleinen  Winkel  der  optischen 
Achsen.  Ebene  der  optischen  Achsen  parallel  zur  Längs- 
erstreckung. 
1  W.  Wahl,  Tscherm.  Min.-petr.  Mitt.  26.  1.  u.  2.  H.  1907.  „Enstatit- 
augite." 
9* 
